２０１7 年版

歯科技工士
国家試験
問題集
平成 27 年度
歯科技工士国家試験
問題・解答・解説収載

全国歯科技工士教育協議会 編

表

出題基準分類表●歯科理工学（数字は問題番号を示す）

大項目
12345674

歯科材料の性質

印象材

石膏

ワックス

レジン成形

セラミック成形

金属成形

中項目

小項目
a 応力とひずみ（※応力—ひずみ曲線を含む）／b 強さ／

Ｈ 27 年度
1、2

Ａ

機械的性質

Ｂ

物理的性質

a 密度／b 熱膨張／c 熱伝導率

Ｃ

化学的性質

a 耐食性／b 接着性

3

Ｄ

生物学的性質

Ａ

分類

Ｂ

種類

Ｃ性質

a 寸法安定性／b 永久ひずみ／c 模型材との関係

4

Ａ

種類

Ｂ性質

Ａ

種類と用途

Ｂ

組成

Ｃ

性質と取扱いＡ

義歯床用レジンa 所要性質Ｂ

加熱重合レジンa 組成／b 性質Ｃ

常温重合レジンa 組成／b 性質Ｄ

その他の義歯床用レジン

a 種類

Ｅ成形法

Ｆ

人工歯Ｇ

歯冠用硬質レジン

a 組成／b 性質／c 金属との結合Ａ

歯冠用セラミックス

a 種類

Ｂ

歯科用陶材

a 種類／b 組成／c 築盛・焼成／d 性質

Ｃ金属焼付用陶材

a 金属との結合

Ｄ

オールセラミックスa 種類／b 成形法の種類

Ａ

歯科用合金

a 所要性質Ｂ

金合金

a 種類と用途／b 組成と添加元素の役割／c 性質

Ｃ銀合金

a 種類と用途／b 組成と添加元素の役割／c 性質Ｄ

コバルトクロム合金

a 用途／b 組成と添加元素の役割／c 性質

c 展性と延性／d 硬さとその試験法

a 流動性／b 硬化時間／c 硬化（吸水）膨張／d 圧縮強さ

567

a 加熱重合／b 常温重合（流し込み成形）／c 光重合／d
加熱・加圧成形、射出成形

8、910

平成 27 年度

国家試験（学説）（平成 28 年 2 月 28 日実施、解答時間 2 時間）

問1

応力 ひずみ曲線の最大応力で表され

問6

インレーワックスの成分で最も多いのはどれか。

るのはどれか。
a

耐力a

蜜b

比例限b

ダンマル

c

弾性限c

パラフィン

d

引張強さ

d

カルナウバ蠟

問2

菱型の圧痕の長径で硬さを計測するの問7

蠟

加熱重合型義歯床用レジンで正しいのはどれか。

はどれか。
a

ヌープ硬さ試験法a

付加重合で硬化する。

b

ブリネル硬さ試験法b

金属よりも熱伝導性が大きい。

c

ビッカース硬さ試験法

c

メチルメタクリレートが主成分である。

d

ロックウェル硬さ試験法

d

重合促進剤はジメチルアミノエチルメタクリレートである。

問3

歯科用金属の成分で唾液に最も溶出しやすいのはどれか。

問8

歯科用セラミックスで正しいのはどれか。

aAgb

Aua

歯質接着性がある。

c

Cub

化学的反応性に富む。

d

Nic

耐摩耗性に優れている。

d塑性変形が容易である。

問4

大気中での硬化後、寸法変化が最も大きいのはどれか。

問9

陶材を築盛するときのコンデンスの目的はどれか。

aアルジネート印象材b

ポリエーテルゴム印象材a

透明性の低下cモデリングコンパウンドb

焼成収縮の減少d

付加型シリコーンゴム印象材c

陶材粒子の均一化d

金属接着性の向上

問5

石膏の硬化時間が短縮するのはどれか。

a

50℃の温水での練和

b2％ホウ砂水溶液での練和c

混水比を標準よりも多くして練和

d2％塩化ナトリウム水溶液での練和16平成 27 年度

国家試験（実地）

平成 27 年度

国家試験（実地）（平成 28 年 2 月 28 日実施、解答時間 2 時間）〔問題1〕 上顎右側第一小臼歯の頰側面観、咬合面観、舌側面観を歯頸線を含めて、別に配布する答案用紙の実線の枠内に線画で描記しなさい。

〔問題2〕 0.9 mmφの矯正線を用いて、別に配布する答案用紙の図に沿って水平面に平行になるよう屈曲しなさい。

〔問題263〕 上顎右側第一大臼歯の歯冠を歯頸線を含めて彫刻しなさい。

平成 27 年度

国家試験（学説）

歯科理工学

問4

解答：a
硬化後に大気中で寸法変化を起こす原因は、離液および乾解答：d応力の最大値をその材料の強さとして表すので、最大応力 燥による収縮である。これにより大きく寸法変化を起こすのは、ハイドロコロイド印象材であるアルジネート印象材となる。
が表すのは引張強さとなる。
a○a × 永久ひずみが 0.2％になったときの応力である。
b × 親水性のため水中保存すると吸水して膨張するが、b × 応力とひずみが比例する最大の応力（直線の上限）で大気中では寸法安定性に優れる。
ある。
c × 大きな温度変化がないかぎり、硬化後の寸法変化はc × 荷重を除けば元の長さに戻る（弾性変形する）最大ほとんどない。の応力である。
d × 重付加反応により硬化するため硬化時にわずかに収d○縮するが、硬化後の寸法安定性は優れている。
問1

文献：新歯科技工士教本 歯科理工学 10、11
最新歯科技工士教本 歯科理工学 9、10
keyword：応力‒ひずみ曲線、引張強さ
問2

解答：a
圧痕法による硬度計は圧子の形状により分類される。菱形角錐の圧子を使用し、その圧痕の長径を計測することで硬度を求めるのはヌープ硬度計である。
a○b × 直径 2.5 mm、5 mm、10 mm の鋼球を圧子として使用し、円形の圧痕の大きさを計測する。
c × 正四角錐の圧子による圧痕の対角線の長さを計測する。
d × 1.6 mm 径の鋼球や、円錐状などのダイヤモンドを圧子とし、円形の圧痕の大きさを計測する。
文献：新歯科技工士教本 歯科理工学 14、16
最新歯科技工士教本 歯科理工学 14、15
keyword：硬さ、圧痕法、ヌープ硬さ
問3

文献 ：新歯科技工士教本 歯科理工学 35、36
最新歯科技工士教本 歯科理工学 36、37
keyword：印象材、寸法安定性問5

解答：d
硬化時間が短くなるのは、半水石膏の溶解が速く、結晶の成長反応が速い場合である。2％塩化ナトリウム水溶液は硬化促進剤である。結晶の成長反応が速くなり、硬化時間が短くなる。
a × 温度が高いと半水石膏の溶解が遅くなるので、硬化時間は長くなる。
b × 2％ホウ砂水溶液は硬化遅延剤である。結晶の成長反応が遅くなり、硬化時間は長くなる。
c × 水が多いと結晶の絡み合いに時間がかかるので、硬化時間は長くなる。
d○
文献：新歯科技工士教本 歯科理工学 45、46
最新歯科技工士教本 歯科理工学 46、47
keyword：石膏、硬化時間

解答：d
イオン化傾向が大きい金属ほど唾液（酸）に溶出しやすい。 問 6
選択肢のなかで最もイオン化傾向が大きい Ni（ニッケル）が 解答：c
インレーワックスはパラフィンを主成分とし、カルナウバ最も唾液に溶出しやすい。
蠟、蜜蠟、セレシンおよびダンマルなどが配合されている。
≪イオン化傾向≫a × しなやかさが増し（脆さの改善）、つやを与える。
（大）K＞Ca＞Na＞Mg＞Al＞Mn＞Zn＞Cr＞Fe＞Co＞Ni＞Sn
b× 粘りが増し、面を滑沢にする。
＞Pb＞（H）＞Cu＞Hg＞Ag＞Pt＞Au（小）c○ 主成分であり、単体では脆く彫刻性に欠ける。
a × 銀。Au、Pt に次いでイオン化傾向が小さい。
d × 硬さが増し、フローが小さくなる。
b × 金。最もイオン化傾向が小さく、酸に溶出しない。
c × 銅。強い酸化剤ならイオン化により溶出する。
文献：新歯科技工士教本 歯科理工学 51、52d○
最新歯科技工士教本 歯科理工学 54
文献：新歯科技工士教本 歯科理工学 21、22
最新歯科技工士教本 歯科理工学 20、21、193

keyword：インレーワックス

keyword：化学的性質、耐食性、イオン化傾向

1

力、③耐力…永久ひずみが 0.2％に達したときの応歯科理工学

力、④引張強さ…破断点に至るまでの最大応力（応力の方向によって引張強さ、圧縮強さ、せん断強さ■ 1．歯科材料の性質☆問 1d☆問 2a☆問 5a問6☆問 9という）、⑤破断点…物体が破断した点。このうち、

問3d

問4

d

最も大きな応力は、破断点に至るまでの最大応力でb

問7a

問8aある引張強さである。

d問 12b

問 13b

問 10c

☆問 11☆問 13a☆問 14a

問 15a

問 16c

着材の破壊、接着強さは接着材の強さに依存）、②

問 17b

問 18b

問 19

d

問 20b

界面破壊（接着強さは被着材と接着材の界面の結合☆問 21b

問 22d

問 23a問 24b力に依存）、③混合破壊（接着材の破壊と界面の破c☆問 27c

問 28c壊の混合）、④被着材破壊（被着材の強さに依存）がaある。

問 25d

問 26

接着界面の破壊の種類には、①凝集破壊（接問 29b問 30d問 31b☆問 32

問 33b

問 34

a

問 35c

問 36c

問 14

問 37b

問 38b

問 39d

☆問 40a

しに材料が薄板状に加工される性質をさす。展性が問 41a問 42b

問 43d

問 44b

最も大きいのは金であり、金の元素記号は Au であ

問 45d

問 46a

問 47a

問 48bる。

問1斜線部は、材料が永久変形することなく吸収

問 21

展性とは、圧縮荷重によって破損や亀裂な応力—ひずみ曲線の傾きから、弾性係数やレできるエネルギーを表し、レジリエンスとよばれてジリエンスの大きさを知ることができる。クラスプいる。

用材料には、弾性係数とレジリエンスの大きなもの問2

試験片表面を引っかき、この際にできる条痕が求められる。グラフ上で、弾性係数は直線部分のや傷の有無で硬さを求める方法は、引っかき法に分傾き、レジリエンスは弾性限までの下部の面積で表類される。このうち、基準石とのすり合わせを行うされるが、その両方が大きいのはイである。アは強のは、モース硬さ試験法である。b は衝撃法（反発さや弾性係数は大きいが、脆性材料である。

法）、c は圧痕法、d は引っかき法であるが角錐ダイ

問 27

ヤモンドを用いる。

より圧痕の形状は異なり、ヌープは菱形、ブリネル

問5

イオン化傾向とは、金属の単体が水溶液中では円形、ビッカースは正方形、ロックウェルは円形

電子を放出し陽イオンになる傾向の大小を表したとなる。圧子には鋼球やダイヤモンドが用いられる。

ものである。金（Au）が最も小さく、白金（Pt）、

問 32

銀（Ag）と続く。

は、左から順に以下の 5 点である（各点の説明は問

問9

a：伸びは、ひずみ量と考えるとグラフ上の11 の解説を参照）。①比例限、②弾性限（ア）、③耐直線部分以降でのひずみ量の一番大きなものが最力（イ）、④引張強さ（ウ）、⑤破断点（エ）。弾性大である。b：比例限は応力とひずみが比例する（グ変形する最大の応力は弾性限なので、アを選択する。

ラフの直線部分）最大の応力。c：強さは破壊まで

問 40の間で材料が示す最大応力（縦軸の大きさ）。d：レの材料のほうが B の材料に比べ大きい。靱性とは、ジリエンスは弾性限までのグラフの下部の面積。

外力によって容易に永久変形するが簡単には破壊

問 11

応力—ひずみ曲線で表される限界点は以下しない性質をいう。引張試験では図に示す破断点まの 5 点である。①比例限…応力とひずみが比例関係での面積で表される。A と B の灰色で表される面積にある最大応力、②弾性限…弾性変形しうる最大応を比較すると、B のほうが大きい。

圧痕法による硬さ試験では、圧子の形状に応力—ひずみ曲線の曲線に表される限界点

比例限、引張強さ、弾性係数はいずれも A

17